39 
Erhitzt auf 
Ep. 
Erstarrungs- 
Temp. 
Erstarrungs- 
Zeit 
Fp. 
169 
111,0 
111,0—109,6 
15 Min. 
115,95 
168,5 
110,6 
110,6—106,6 
30 „ 
116,9 
168 
110,8 
110,8—70 
45 „ 
118,1 
168 
110,8 
110,8—109,6 
45 „ 
117,9 
268 
112,2 
112,2-111,9 
17,5 ., 
115,8. 
Wenngleich also 
schon während 
zirka 15 Minuten langem 
Halten bei der Erstarrungstemperatur der grösste Teil des 
amorphen Schwefels zurückverwandelt wird , so ist doch zur 
Erzielung eines von amorphem Schwefel möglichst freien Kry- 
Stallkonglomerates ziemlich lange Erstarrungszeit nötig. 
Gernez hat bereits gezeigt, dass sehr hoch (auf 200—440°) 
erhitzter Schwefel einen höheren Gefrierpunkt zeigt, als Schwefel, 
welcher nur auf 170° erhitzt worden war; während Gernez als 
tiefste Temperatur des sehr hoch erhitzten Schwefels 114,3° 
angiebt, erhielt ich, wie die folgenden Zahlen zeigen, weit tiefere 
Gefrierpunkte, doch erreichte ich nicht solch tiefe Punkte, wie 
bei dem auf 170° erhitztem Schwefel. 
Erhitzt auf 
Fp. 
Erhitzt auf 
Fp. 
250 
111,0 
350 
111,8 
268 
112,2 
355 
112,25 
350 
111,1 
360 
112,6. 
Der Schwefel, welcher zwischen 168° und 250° sehr zäh ist, 
wird oberhalb dieser Temperatur wieder ganz dünnflüssig; bei 
fallender Temperatur scheint die Zähigkeit nicht solch hohe 
Werte anzunehmen, wie bei steigender Temperatur. Um mir 
einen — allerdings nur annähernden — Begriff von der Zähig- 
keit zu machen , bestimmte ich die Fallzeit des Platinrührers 
von der Oberfläche der Flüssigkeit bis zum Boden des Gefässes. 
Während bei steigender Temperatur beispielsweise eine maxi- 
male Fallzeit von 11 Sek. zwischen 190 und 195° erhalten 
wurde, ergab sich bei fallender Temperatur ein Maximum von 
9,5 Sek. bei 205°. In anderen Versuchsreihen waren die Diffe- 
a 
